APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 535. 



Ces mesures conduisent aussi à quelques conclusions 

 théoriques intéressantes. Un effort susceptible de pro- 

 duire une déformation élastique du fil égale à 1/550 de 

 sa longueur laisse une déformation résiduelle passagère 

 de l'ordre de 1/100000 ou de 1/220 environ de la 

 déformation élastique; la déformation résiduelle corres- 

 pond à un nouvel équilibre de l'alliage, stable sous la 

 traction, mais qui devient instable aussitôt que l'effort 

 mécanique cesse d'agir et tend à se détruire pour faire 

 place à un nouvel équilibre stable'. Or la succession 

 des équilibres est une fonction bien définie de l'effort, 

 comme elle est une fonction de la température, lorsque 

 cette dernière est variable. Nous ne savons pas encore 

 s'il existe, pour les aciers-nickels,une relation entre ces 

 deux fonctions et quelle peut être leur dépendance. 

 Mais des expériences faites autrefois sur des verres par 

 M. Weidmann, comparées aux résultats obtenus par 

 Pernet sur le cristal et par moi-même sur le verre dur 

 ont montré que, pour les corps vitreux, les fonctions 

 thermiques et élastiques ont une allure analogue, 

 linéaire ou plus ou moins parabolique à la fois pour les 

 deux ordres de phénomènes. Si nous admettons qu'une 

 relation analogue existe pour les aciers-nickels, on en 

 conclura que les résidus élastiques doivent augmenter 

 rapidement avec la charge, puisque l'expérience a 

 montré (p. 263) qu'il en est ainsi pour les résidus 

 thermiques. Si nous pouvions adopter pour les premiers 

 la forme purement quadratique comme pour ceux-ci, 

 on en conclurait que les déformations résiduelles qui 



' Ch.-Éd. Guillaume. Les déformations passagères des solides. 

 (Congrès de Physique de 1900, t. I, p. 432.) 



